Industria é invenciones (1898-11-05 00:00:00), página 6

cionario; y 4." Que esta concesión se limite, por ahora, al citado puerto de Barcelona».

En frente de este disposición tenemos el «Arreglo concerniente á la represión de las falsas indicaciones de procedencia sobre las mercancías, concierto entre el Brasil, España, Francia, Gran Bretaña, é Irlanda, Guatemala, Portugal, Suiza y Túnez».

El artículo primero de este Arreglo dice:
«Todo producto que lleve una falsa indicación de procedencia, en la cual uno de los Estados contratantes ó un lugar situado en cualquiera de ellos, sea directa ó indirectamente indicado como país ó lugar de origen, será embargado á la importación en cada uno de dichos Estados».

Y el artículo tercero dice:
«Las presentes disposiciones no son obstáculo para que el vendedor indique su nombre ó su domicilio sobre los productos que procedan de un país diferente al de la venta; pero en este caso las señas ó el nombre deben ir acompañadas de la indicación precisa, y en caracteres visibles del país ó lugar de fabricación ó de producción».

De estas disposiciones se deduce que el Gobierno español se ha obligado á perseguir las falsas indicaciones de procedencia y con la Real orden transcrita da medios á los industriales para que puedan poner falsas indicaciones de procedencia en los géneros exportados. Aunque en muchos países no les valdrá, porque castigan con penas severísimas esas falsas indicaciones.

PROPIEDADES DE LOS CEMENTOS y de los morteros

Una Comisión de ingenieros y arquitectos italianos ha realizado recientemente estudios prácticos sobre el cemento armado, y varios periódicos técnicos extranjeros han dado cuenta de los resultados obtenidos y de las reglas generales que han formulado. De la Revista de Obras Públicas tomamos el siguiente resumen de estas reglas, en vista del interés que ofrecen para todos los constructores.

Antes de tratar de la preparación del hormigón y de sus aplicaciones á la construcción, conviene resumir sucintamente, desde un punto de vista práctico, las principales cualidades que debe reunir un buen cemento, las condiciones á que debe satisfacer, etc.

En efecto, si el cemento de Portland (y hasta cierto punto también el cemento romano) son considerados con mucha razón como materiales de gran utilidad para las construcciones más atrevidas, la seguridad perfecta de aquellas construcciones se funda en la buena calidad del cemento.

La apariencia de un cemento es de poco valor para apreciar sus condiciones.

Sin embargo, se debe observar que los buenos cements de fraguado lento son de color gris ó gris obscuro, ya sean naturales, ya artificiales, mientras que los de fraguado rápido son amarillentos ó de color amarillo claro.

Se atribuye gran importancia á la finura del polvo; según las prescripciones de Tetmajer (1887), el tamaño más conveniente es el de un cemento que pasa por un tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado, siendo el diámetro de los hilos de \( \frac{1}{10} \) de milímetro, sin dejar más de 15 por 100 de residuo.

M. Candiot ha preconizado posteriormente el empleo de tres cedazos de 324, 900 y 5,000 mallas por centímetro cuadrado; los residuos deben ser respectivamente 0; 6 por 100 y 25 á 30 por 100.

La densidad aparente, ó el peso de un volumen determinado de polvo de cemento, medido de modo que se obtenga el mínimo de asiento, es considerada como un carácter físico importante; para los buenos cements de Portland, varía de 1,100 á 1,500 gramos por litro; el peso específico ó densidad real varía entre 3 y 3'15.

No es bueno emplear el cemento inmediatamente después de su fabricación; conviene conservarlo almacenado durante algunos meses en locales bien secos.

Se consideran como cements de fraguado rápido aquellos que, en condiciones ordinarias de temperatura, comienzan á fraguar de 5 á 15 minutos después de mezclados con agua pura; y como cements de fraguado lento, los que no empiezan á fraguar sino después de media hora, según unos, y de una hora según otros. El fraguado es completo al cabo de algunas horas en los cements de fraguado rápido, y al cabo de 6 á 24 horas en los de fraguado lento. Durante el fraguado, la elevación de temperatura es sensible para los cements de fraguado lento, y á menudo considerable para los de fraguado rápido.

Siervo en algunos casos especiales, se deben preferir los cements de fraguado lento, por ser más fácil preparar con ellos buenos morteros y hormigones, y por su mayor resistencia.

Un buen cemento puesto en obra, al aire ó en el agua, no debe experimentar variación de volumen durante el endurecimiento; después del fraguado, resiste perfectamente á las más fuertes heladas, como también á temperaturas elevadas hasta de 100° y aun más. Alcanza, además, un grado satisfactorio de impermeabilidad.

Los ensayos de resistencia á que se someten los cements se efectúan generalmente por medio de ejemplares de ensayo de cemento puro ó de mortero con la dosis de 1 de cemento por 3 de arena.

Las resistencias mínimas á la tensión deben ser para el cemento puro:
25 kilogramos por centímetro cuadrado al cabo de 7 días, fraguado lento;
35 kilogramos por centímetro cuadrado al cabo de 20 días, fraguado lento;
14 kilogramos por centímetro cuadrado á los 7 días, fraguado rápido;
24 kilogramos por centímetro cuadrado después de 20 días, fraguado rápido.

Siendo la resistencia á la compresión diez veces mayor próximamente, las mínimas que se deben exigir son:
De 250 kilogramos por centímetro cuadrado á los 7 días;
De 350 kilogramos por centímetro cuadrado al cabo de 28 días.

Los buenos cements dan frecuentemente resultados superiores á los que acabamos de mencionar, tanto por compresión como por extensión.

La arena empleada en la fabricación de los morteros no debe contener sustancias terrosas ni ser de grano fino. La arena pulverulenta no da más que morteros de poca resistencia. La mejor arena es la compuesta de granos gruesos (dependiendo esto, sin embargo, de la aplicación de que se trate) mezclados con granos